über die heteromorphen Zustände der kohlensauren Kalkerde. 75 



ganz aufgelöst und durch Feuerstein-, Hornstein- oder Chalcedon- Masse er- 

 setzt, oder in körnige Kalkspathmasse umgeändert. 



Indessen ist er doch auch zuweilen hier noch erhalten, und die Schalen 

 haben selbst noch ihren Perlmutterglanz und ihr Farbenspiel behalten, wie 

 bei manchen Ammoniten der Juraformation und selbst des Muschelkalksteins 

 wie z. B. bei Am.ßoridus in dem sog. Muschelmarmor von Kärnthen. 



Bei der Untersuchung der Härte der Conchilien sind nur die bekann- 

 ten Vorsichtsmafsregeln zu nehmen. Mohs hat schon darauf aufmerksam 

 gemacht, dafs man die Härte eines Minerals am zweckmäfsigsten dadurch be- 

 stimmt, dafs man eine pafsende Ecke desselben auf einer Feile streicht, und 

 den Druck, den man anwendet um eine bestimmte Menge Pulver abzulösen 

 mit dem Drucke vergleicht, den man nöthig hat, um von einem in der Härte 

 schon bekannten Minerale beim Streichen auf der Feile eine gleiche Menge 

 Pulver abzulösen. Ritzt man nur die Fläche eines Krystalls mit dem zu unter- 

 suchenden Körper, so kann man dabei irren, weil die verschiedenen Flächen 

 eines Krystalls und selbst dieselben Flächen nach den verschiedenen Rich- 

 tungen oft verschieden hart sind. Necker wandte nur diefs Mittel an, und 

 folgerte daraus, dafs die Muscheln, die reinen Kalkspath (IsländischenDoppel- 

 spath) litzen, nicht aus Kalkspath, sondern aus Aragonit bestehen. Aber ab- 

 gesehen davon, dafs der Kalkspath, wie seit Frankenheim bekannt, und 

 von Grailich in der neuesten Zeit mit aller Sorgfalt untersucht ist('), auf 

 den verschiedenen Flächen verschieden hart ist, auf der Fläche des ersten sechs- 

 seitigen Prisma's härter als auf der gerade Endfläche und auf dieser härter als auf 

 den rhomboedrischen Spaltungsflächen ist, so sind auch selbst diese, deren sich 

 Neck er wahrscheinlich um darauf zu ritzen bedient hat, da der Isländische 

 Doppelspath gewöhnlich nur in Spaltungsstücken sich in den Sammlungen 

 findet, in den verschiedenen Richtungen geritzt, verschieden hart, in der 

 Richtung der schiefen Diagonale von der Endecke zur Seitenecke viel härter 

 als in der horizontalen Diagonale, und in dieser härter, als in der schiefen 

 Diagonale von der Seitenecke zur Endecke geritzt. Grailich bezeichnet die 

 Härte in der erstem Richtung mit der Zahl "285, in der zweiten mit der Zahl 

 152, in der dritten mit der Zahl 96. Man sieht daraus, wie beträchtlich diese 

 Unterschiede schon auf einer und derselben Fläche sind. In der letzten 



(') Sitzungsber. der mathem.-naturw. Classe d. k. Akad. d.W. von 1854, B. 13, S. 410. 



K2 



